872 



E. DEMENGE 



ÉTAT ACTUEL DU TRAVAIL DU FER ET DE L'ACIER 



Honl naturellement réduites. Le forgeage donc, 

 s'il est effectué clans les conditions normales, 

 c'est-à-dire à des températures appropriées au 

 degré de dureté, pétrit le métal et augmente sa 

 densité, en achevant mécaniquement la distribution 

 (lu ciment commencée par le chauffage. 



Procédés de Forgearjc en France. — Deux procédés 

 sont utilisés pour ce travail de pétrissage et tous 

 deux ont leur raison d'être. D'un côté, c'est le for- 

 geage par choc obtenu au moyen du marteau-pilon 

 (fig. () à 12) ; de l'autre, c'est le forgeage par la pres- 

 sion lente et progressive, que fournit la presse hy- 

 draulique (Il g. A eto). Il est assez difficile, étant donné 



dément encastrée, et le résultat obtenu au moyen 

 d'un pilon balistique, dans lequel le pilon comme 

 l'enclume sont suspendus à la façon des pendules. 

 L'essai eut lieu sur de petits cylindres de cuivre 

 coupés sur une même tige de 12™", 5 de diamètre- 

 à K)""",!^ de longueur. On sait que l'énergie totale 

 dépensée est déterminée par le produit P H (P poids, 

 du marteau, H hauteur de chute). Deux séries 

 d'éprouvettes identiques furent soumises à l'ac-. 

 lion l'une d'un pilon, l'autre du secoUd, de façon 

 à recevoir des chocs égaux. Une plus grande 

 déformation fut nécessairement obtenue avec l'en- 

 clume encastrée. En évaluant la proporloin d'éner- 

 gie transmise en plus à l'enclume du pilon balis- 



Fig. 2 et 3. — MélullophoLo(i>amines obleiiiis pur M. Osmond et repiodiiUa ici en simili. — Ces deu.'î mici'ophotogfapliie> 

 montrent la différence de structure interne qui distingue l'acier à deux stades du travail : acier forgé (fig.- 2), acier recuit 

 (iig. 3). La ligure 2 (coupe faite dans le sens du forgeage) montre un réseau à mailles moyennes. La figure 3 (métal recuili fait 

 voir la réduction et la fragmentation de cette disposition, résultant du recuit à lOlo". Ces photogrammes ont éli' faits à 

 l'agrandissement de 100 diamètres. — ,()n observe des différences non moins tranchées entre l'acier avant et après le fur- 

 geage. La maille du premier est très large, celle du second très réduite. S'il s'agit d'acier doux, les parois de la maille, 

 dans les deux cas, sont du fer à peu près pur, et le contenu du carbure de fer. 



un pilon déterminé, d'établir quelle seralapuissance 

 d'une presse équivalente ; le mode d'action des deux 

 outils est trop dissemblable pour arriver à une 

 équivalence rigoureusement exacte. Le mieux est 

 de se baser sur des résultats acquis par l'expé- 

 rience, qui permet de calculer la pression maxima 

 dont on a jjesoin dans chaque cas. Ainsi, si l'on se 

 donne la surface de métal sur laquelle on veut 

 presser, il faut compter qu'une pression de 300 

 à 800" par centimètre carré suivant la température, 

 est nécessaire au forgeage. Une presse de 1.000 ton- 

 nes équivaut comme puissance de production ù un 

 pilon de 120; mais il n'y a pas de rapport exact à 

 établir puisque, dans cette proportion, n'intervien- 

 nent ni la hauteur de chute ni le poids de la clwbulle 

 I fondation supportant lapièce frappéejdans lepilon. 

 Le docteur F. Fick a comparé l'eUel produit pai- 

 un pilon ordinaire, frappant sur une enclume soli- 



tique, on trouva qu'elle s'élevait à 30 °/„. Pour une 

 dépense d'énergie donnée, la puissance du choc 

 dépend de la résistance qu'offre la pièce frappée : 

 plus cette résistance est- faible, plus le travail 

 absorbé par l'enclume est considérable. Le poiiK 

 à adopter pour les chabot/es doit être de 7 a 

 10 fois celui du marteau suivant la grosseur du 

 pilon. L'enclume reçoit au moins 20 % de la force 

 produite et le reste se perd en vibrations. 



Dans la presse, au contraire, les fondations sont 

 insignifiantes, et l'effort du piston du pv/ ili- 

 presse est transmis intégralement au lingot. Il m 

 résulte que les lingots peuvent être travaillés plii^ 

 froids, par conséquent plus longtemps, et que \r 

 métal subit moins de chaudes' qu'au pilon oii,dans 

 eus conditions, l'on aurait t"i craindre la rupture 



' La chaude est la double opération qui consiste dans le 

 chauffage du lingot et le forgeage consécutif. 



